112 
Reinh. Reiniscli. 
immer die Axe der kleineren Elasticität. Die Aaslöschung ist stets 
gerade, die Lichtl)recliung merklicli höher als die des Kanadabal- 
sams. Die Dillerenz der Brechungsexponenten wurde mit dem 
BABiNET’schen Kompensator an einigen, aus dem halbfertigen Schliffe 
herausgebrochenen Blättchen zu 0,020 — 0,022 bestimmt; daher die 
Polarisationsfarben um Roth 1. Ordnung bei üblicher Schliffdicke. p 
Das Mineral ist demnach sehr wahrscheinlich rhombisch, 
wenngleich bei der Aehnlichkeit seiner optischen Verhältnisse mit . 
denen mancher Glimmer der monokline Charakter nicht unbedingt 
ausgeschlossen ist. Betrachtet man die spaltrissfreien, kaum merk- ; 
lieh pleochroitischen Schnitte mit dem Austritt der spitzen Bisectrix 
als basische, dann werden in beiden Fällen die spaltrissführenden, 
pleochroitischen zu Verticalschnitten, die Absorption a b = c. 1 
Fast sämmtliche Durchschnitte zeigen unter dem Mikroskope l 
starke Verunreinigung; sie sitzen namentlich voll von winzigen 
Galcitpartikeln, im Kalkstein und Alaunschiefer ausserdem noch von 
radial gestellten Kohlestaubstriemen. Dazu kommt, dass sich in allen 
Fällen zwischen den divergirenden Strahlen des Minerals schmale 
Keile der umgebenden Ge.steinsmasse mehr oder weniger tief 
hineinziehen, und dass sich manchmal rund um die Kügelchen eine 
Haut von feinkörnigem Calcit oder von Kohle, seltener von Magnet- 
kies in wechselnder Dicke und mit gelegentlichen Unterbrechungen 
herumzieht. Sie bleibt beim Zerstossen des Gesteins mit Vorliebe 1 
gerade an den Mineralsplittern, nicht an den Gesteinspartikeln haften. 
Diese Thatsachen sind für die Analyse des Minerals recht un- j 
günstig. Der Kalkgehalt stört zwar nicht weiter; ein Versuch ergab, | 
dass mit verdünnter H Gl behandeltes feinstes Mineralpulver nur : 
noch Spuren von Ga 0 enthält, das eigentliche Mineral also kalkfrei * 
ist. Dagegen lassen sich die durch hineinragende Gesteinskeile und i 
durch eingestreuten Kohlestaub bewirkten Verunreinigungen nur j 
durch die Differenz der spec. Gewichte einigermassen, aber nicht I 
völlig eliminiren (Kieselschiefer — 2,64 im Mittel, das Mineral — - 2,78). 
Zur Gewinnung des Analysenmaterials wurde Kieselschiefer gewählt, ! 
welcher die Kügelchen verhältnissmässig am reinsten enthält, dem ' 
auf passende Korngrösse gebrachten Gesteinspulver aus den mineral- i 
reichsten Stücken durch verdünnte H Gl die Hauptmenge des Calcits 
entzogen und dann das Pulver mittels TuouLKT’scher Lösung ge- | 
trennt. Das zwischen 2,805 und 2,712 gefallene Produkt erwies sich 
als das reinste und wurde zur Analyse verwendet, nachdem noch 
einige Partikel desselben entfernt worden waren, die an den Schneiden ' 
des Elektromagneten hängen blieben. 
Die ([ualitative Prüfung ergab Si O 2 , AI 2 O3, Fe 2 03, P'e 0 , Ga Ü, ' 
K 2 0, Na 2 0, H 2 O und Spuren von Mn 0 und Mg 0 ; ganz fehlen Ti O 2 ■ 
P 2 O5 und F. 
Bei der (luantitntiven Analyse wurden die unter I stehenden 
Zahlen erhalten, mit Ausnahme von CO 2 und H 2 0 sämmtlich Mittel 
aus zwei recht befriedigend harmonirenden Be.stimmungen. H 2 0 
I 
